686 



XXX — BLINDAGliS ET PROJECTIF.ES DE RUPTURE 



riches en clirome, et par conséquent sujets à taper, 

 avec lesquels on emploie la Ireinpe ù l'huile. La 

 trempe est suivie d'un recuit à 000" ou 700° ; l'opéra- 

 tion terminée, la plaque est refroidie à l'air. La 

 série des opérations en usine se termine par un 

 gabariage de finissage. 



S 3. 



Résistance au tir. 



Les plaques en acier spécial de bonne qualité ne 



sont pas plus fragiles que les anciens blindages en 



fer doux, mais elles sont beaucoup plus résistantes, 



et la valeur de p qui leur est afférente peut s'élever 



jusqu'à l,2.ï; en moyenne, elle est d'environ 1,13. 



Ces valeurs de p sont celles qu'on obtient avec des 



obus non coitfés; avec des obus coiffés, la valeur de p 



est, toutes choses égales d'ailleurs, plus élevée, la 



P obus coiffé 



grandeur du rapport — -. r^rr dépendant 



" ' ' p obus non coiffe ' 



de la forme de la coiffe du projectile. 



Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, les 

 obus de rupture qui attaquent une pla(jue en acier 

 spécial sous une incidence modérée sont en général 

 retrouvés intacts, qu'ils aient perforé ou non. A 

 l'inverse de ce qui se passe avec les plaques cé- 

 mentées, la profondeur de l'empreinte de l'obus 

 dans l'acier spécial est une fonction continue de la 

 vitesse; mais, à de faibles vitesses, l'obus rebondit 

 en deçà de la plaque. 



§ 4. — Effets produits par le tir. 



Les divers caractères de la pénétration de l'obus 

 dans la plaque sont les suivants : autour de l'em- 

 preinte du projectile, on observe un gonflement 

 du métal de. la plaque (flg. 1), qui commence 

 à être sensible à environ un calibre et demi du 

 centre de l'impact et dont la hauteur va en crois- 

 sant avec le calibre et la vitesse. .\u bord même du 

 trou, le métal se relève sous forme d'une crête 

 circulaire de bavures présentant l'aspect de 

 feuilles recourbées, séparées les unes des autres 

 par des déchirures. Ces bavures, qui ne prennent, 

 d'ailleurs, naissance qu'à partir de certaines valeurs 

 de la vitesse, ont, en outre, tendance à ne pas se 

 former ou à s'arracher dans les tirs obliques. Leur 

 production constitue un phénomène d'ordre dyna- 

 mique, car on n'en obtient jamais lorsqu'on essaie 

 de perforer la plaque par l'enfoncement d'un 

 projectile sous l'action d'une presse hydraulique 

 puissante. Les eff'orts auxquels sont soumises les 

 parties de la plaque avoisinant l'empreinte se 

 traduisent, en outre, généralement par la chute de 

 la pellicule d'oxyde qui recouvre la surface du 

 blindage: cette région est assez souvent nettement 

 délimitée et il est possible de mesurer exactement le 

 diamètre du halo ainsi formé. 



D'après M. Wcaver, les résultats de tirs exécutés 



en Amérique, antérieurement à 189:2, aboutiiiiirni 

 à cette conclusion : Que le diamètre du halo ("^i. 

 pour l'acier ordinaire, égal à environ trois fois celui 

 du projectile. D'après M. le colonel Vallier, il n'-siil- 

 terail do tirs exécutés à Oàvres sur des plaques en 

 acier du Creusot' que l'on aurait la relation : 



D = 3.123 ,•) X 10".™«ie"Oi. 



OÙ D désigne le diamètre du halo; a, le- calibre ilu 

 projectile; s, l'épaisseur de la plaque, ces diversr^ 

 quantités étant exprimées en millimètres. 



Le raj)port D .v déduit de cette formule a des v,i 

 leurs très voisines du chilfre 3 donné par Weavi i 

 Pour l'acier spécial, D ,v serait inférieur à '.\ et >;i 

 valeur augmenterait légèrement avec la vitesse au 

 choc et avec l'épaisseur. 



S 5. — Emplois de l'acier spécial. 



.•\insi que nous le verrons tout à l'heure, l'acier 

 spécial, attaqué par l'obus coiffé, présente des 



1 



Vifi. 1. — Aspect lies effets pvwluils par le tir sur un- 

 plaque en acier spécial. 



qualités de résistance à peu près identiques à celles 

 de l'acier cémenté; ce fait, joint à son absence de 

 fragilité et à l'impossibilité d'obtenir des blindages 

 cémentés d'une épaisseur inférieure à UtO milli- 

 mètres, limite donc forcément l'emploi de ces der- 

 niers. On doit, en outre, remarquer qu'il est très 

 difficile d'obtenir des plaques cémentées avec li'< 

 cotes exactes des tracés, par suite des déformation-^ 

 occasionnées par la trempe et de l'impossibilili' 

 pratique de raboter des surfaces qui ne présentent 

 pas des formes géométriques simples; dans la 

 plupart des cas, il est donc nécessaire de racheter 

 les inexactitudes de forme des plaques cémentéi'* 

 eu les installant sur un matelas en bois dont un 

 règle l'épaisseur à la demande de la plaque. 



Pour ces diverses raisons, l'acier spécial esl 

 donc encore très employé, et ses usages découlent 

 tout naturellement de l'exposé précédent; il con.s- 

 litue les blindages minces des œuvres mortes, 

 c'est-à-dire ceux d'épaisseur inférieure à 100 niil- 



' C. n. Je r.\cad., ISlIo, l" sepli-iiibiT, [). i:ifi. 



